Das Sklerometcr, ein Apparat zur genaueren Messung der Härte der Krystalle. 427 



ganze Apparat nicht seiner Länge sondern seiner Höhe nach vor die- 

 sen zu stehen kommt. 



Nun wird der Wagen sammt dem daran befestigten Krystalle 

 auf die Schienen gesetzt. Ist der Krystall gross, so wird entweder 

 seine unlere (der zu untersuchenden Fläche entgegengesetzte) Seite 

 abgeschliffen, oder wo dies nicht angeht durch Ansetzen von Wachs 

 eine Fläche geschaffen, mittelst deren er auf die Platte N aufgesetzt 

 werden kann. Die Platte wird zu dem Zwecke vorläufig mit einer 

 dünnen Wachsschicht überzogen , indem man sie über den Schmelz- 

 punkt des Wachses erwärmt und dann einigemal mit einem Wachs- 

 stücke darüber hinfährt; auf diese Wachsschicht wird die untere 

 Fläche des Krystalles gelegt, wo sie sofort bei Erkalten des Wachses 

 adhärirt und jedesmal wieder leicht durch geringes Erwärmen abge- 

 nommen werden kann. Sollte die untere Fläche auch benützt werden 

 zur Härtebestimmung, so wird das anklebende Wachs durch Abwa- 

 schen mit warmem Spiritus und vorsichtiges Abwischen wieder 

 gereinigt und im Nothfalle nachpolirt. 



Es ist dabei, besonders wenn der Krystall bedeutende Dimen- 

 sionen hat, schon beim Aufkleben wohl darauf zu achten, dass die zu 

 untersuchende Stelle desselben möglichst über den Mittelpunkt der 

 Scheibe N zu liegen komme. Denn oft hat man zwar grosse Flächen 

 vor sich, aber nur einige Stellen derselben besitzen die für eine solche 

 Untersuchung nöthige Politur und Beschaffenheit, wo es dann leicht 

 geschehen kann, dass bei Nichtbeachtung der hier empfohlenen Vor- 

 sicht gerade diese Stelle, sehr unbequem, ausser die Drehungs-Axe 

 des Scheibensystemes fällt. 



Ist der Krystall nach allen Seiten hin durchsichtig, so werden 

 die Spiegelungen der verschiedenen Flächen desselben, in sofern sie 

 sich auf die beobachtete Fläche projicircn, so wie gewisse innere 

 sichtbare Structurverhältnisse dem Beobachter störend und es ist 

 nothwendig, solche Krystalle zu schwärzen bis auf die beobachtete 

 Fläche, indem man sie mit einer Schicht von Kienruss, der in Gummi- 

 wasser oder Terpentinlösung vertheilt wurde, zu überziehen. Es 

 lässt sich dieselbe immer leicht wieder unbeschadet der Politur der 

 Krystallflächen nach der Beobachtung entfernen. 



Liegen nur kleine Krystalle der Untersuchung vor und geht 

 es nicht leicht, sie nahezu horizontal aufzukleben, so kann man sich 

 der Aufsatzplatte N' bedienen. Es wird nämlich der Reif /' mit einer 



